## PEMANFAATAN BATU PADAS DALAM MENGADSORPSI LOGAM BERAT Pb (II) DI PERAIRAN
Tri Paus Hasiholan Hutapea 1) , Bohari Yusuf 2) , Ritson Purba 2)
1) Staf Pengajar Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan,
Jl. Amal Lama No.1, Tarakan. Kalimantan Utara. 77123.
2) Staf Pengajar Program Studi Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Mulawarman Samarinda
1) Email: hutapea2606@gmail.com

## ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian yang bertujuan meningkatkan adsorpsi ion logam berat Pb (II) oleh  batu  padas teraktivasi  NaOH  4  N.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keasaman permukaan dan kapasitas adsorpsi batu padas yang hanya teraktivasi NaOH 4 N lebih tinggi dari pada batu padas  yang tidak teraktivasi. Dimana keasaman permukaan dan kapasitas adsorpsi  tertinggi dimiliki oleh batu padas yang hanya teraktivasi NaOH 4 N yakni 0,100 mmol/gram. Dalam penelitian ini telah menunjukkan peningkatan  kapasitas adsorpsi batu padas terhadap ion logam berat Pb (II).
Kata kunci : batu padas ; adsorpsi ; Logam berat ; Pb (II)

## ABSTRACT
The research of increasing adsorption of the heavy metal iron by padas stone that activated by NaOH 4 N. The Result of survey show that acidity surface and capacity adsorption of padas stone that activited by a NaOH 4 N higher than padas stone which unactivited. Which acidity of surface and higher adsorption capacity aconed by padas stone that activited by NaOH 4 N namely 0,100 mmol/gram. In this research has show the increasing of padas stone adsorption to the ion heavy iron metal.
Kata kunci : stone of padas ; adsorption ; Heavy metal ; Pb (II)

## PENDAHULUAN
Batu  padas  merupakan  salah  satu adsorben  yang  digunakan  dalam  proses pengolahan limbah. Keberadaan material ini sangat  melimpah  di  alam  dan  banyak digunakan oksida serta mengandung kalium oksida, besi oksida,  dan  magnesium  oksida dalam  jumlah  relatif  kecil.  Batu  padas mempunyai  pori-pori  yaitu  30%  dari volumenya.  Dengan  adanya  pori-pori  itu maka batu padas dapat dimanfaatkan sebagai adsorben (Grible, 1988).
Penelitian awal mengenai batu padas sebagai adsorben  alternatif  telah  dilakukan  oleh
Surna (1994), dimana diperoleh bahwa batu padas  jenis Linroc  Stone , Barea  Sandtone , dan Pearl  Sandtone dapat  dimanfaatkan sebagai adsorben alternatif pengganti karbon aktif terhadap zat warna metilen biru klorida, selanjutnya   oleh Budiartawan (2003),  batu padas jenis Ladgestone , Pearl Sandtone , dan Linroc  Stone dapat  digunakan  untuk menurunkan  kadar  logam  berat  Pb  dan  Cr dalam  air  tanpa  aktivasi.  Peningkatan kemampuan  adsorpsi  dapat  juga  dilakukan melalui  penyalutan  Fe 2 O 3 ,  yang  dibuktikan dengan  penelitian  Simpen  dkk  (2011) menunjukkan  bahwa    batu  padas  jenis Ladgestone teraktivasi  NaOH  4  M  dan
tersalut  Fe 2 O 3 dengan  maksimal  dapat menyerap Benzena dalam air.
Oleh  sebab  itu  diduga  bahwa  batu  padas yang  terktivasi  oleh  NaOH  dan  Fe 2 O 3 sebagai penyalutnya dapat menyerap secara maksimal  logam berat Timbal (II) sehingga dilakukan
penelitian Peningkatan penggunaan  Batu  Padas  sebagai  adsorben logam Timbal (II) dengan cara mengaktivasinya dengan NaOH dan tersalut
Besi Oksida.

## METODE PENELITIAN

## Bahan
Bahan-bahan  yang  digunakan  Batu  Padas Yang  Berasal  Dari  Gunung  Sempaja, Larutan  Plumbum  (II),  H 2 SO 4 ,  Aquadest, HCl  0,1  N,  NaOH  0,1  N,  NaOH  4  N, Indikator  pp,  Kertas  saring  Whatman  dan Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O.

## Peralatan
Peralatan  yang  digunakan  adalah AAS,  Bulp  Oven,  Pipet  tetes,  Ayakan  250 µm, Neraca Analitik, Beaker Glass, Batang pengaduk,  Termometer,  Stop  watch,  Pipet volume,  Labu  takar,  Labu  Erlenmeyer Alat shaker,  Magnetic  stirer,  UV-Vis  dan Desikator.

## Cara Kerja
Penelitian  ini  menggunakan  sampel batu  padas,    dimana  digunakan  padas berukuran  1  cm  x  1  cm  yang  belum teraktivasi dan yang telah teraktivasi NaOH. Pada  batu  padas  dilakukan  penentuan keasaman  permukaan  batu  padas  dengan titrasi asam-basa dan penentuan kemampuan adsorbsi batu padas. Metode yang digunakan dalam penentuan adsorpsi batu padas adalah metode  kolom.  Dimana  laju  alir  yang digunakan adalah 20 mL/1 menit. Hasil dari kolom  kemudian  dianalisis  menggunakan instrumen  AAS.  Data  yang  diperoleh kemudian  diolah  menggunakan  isoterm Freundlich.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penentuan Keasaman Permukaan
Batu  padas  tidak  teraktivasi  memiliki keasaman permukaan paling rendah. Hal ini disebabkan  karena  batu  padas  tidak teraktivasi masih memiliki banyak pengotor dipermukaannya,  sehingga  diduga  masih menutupi  situs  aktifnya.  Untuk  batu  padas yang  teraktivasi,  memiliki  keasaman  yang tertinggi  dan  situs  aktif  yang  tertinggi  dari pada  batu  padas  yang  lain,  yaitu  0,100 mmol/gram  dan  6,02  x  10 19 atom/gram (tabel 1). Hal ini disebabkan karena aktivasi dengan  NaOH  dapat  melarutkan  pengotor- pengotor  yang  ada  dipermukaan  batu, sehingga situs asam dari batu dapat terbuka.
Tabel 1. Nilai Keasaman Permukaan, Jumlah Situs Aktif dan Luas Permukaan Adsorben.
Batu Padas Tidak Teraktivasi Teraktivasi Keasaman Permukaan (mmol/gram) 0.0796 0.100 Jumlah Situs Aktif (x10 19 atom/gram) 4,79 6,02 Luas Permukaan Adsorben (m 2 /gr) 10,5863 10,068

## Karakteristik Luas Permukaan
Hasil  perhitungan,  dapat  dijelaskan bahwa  luas  permukaan  batu  padas  yang tidak teraktivasi lebih  besar dari  pada  yang teraktivasi,  diduga  hal  ini  disebabkan  oleh permukaan batu padas yang tidak teraktivasi memiliki pori-pori yang lebih homogen dari
pada batu padas yang teraktivasi. Walaupun dengan  aktivasi  NaOH  dapat  melarutkan pengotor namun diduga akibat aktivasi oleh NaOH,  pori-pori  permukaannya  menjadi tidak teratur, sehingga penyerapan terhadap metilen blue menjadi tidak maksimal.

## Penentuan Waktu Maksimum
Gambar 1. Penentuan Waktu Maksimum pada Batu Padas
Gambar  1  terlihat  bahwa  didapatkan waktu  maksimum  batu  padas  menyerap logam Pb adalah 75 menit.  Hasil  penelitian setelah 75 menit maka hasil yang didapatkan adalah  kurang  lebih  sama.  Penyerapan maksimal pada waktu 75 menit dikarenakan
oleh jumlah situs aktif pada batu yang mulai terpakai seluruhnya, sehingga tidak ada lagi jumlah  situs  aktif  yang  dapat  mengikat logam.  Selain  itu  pori-pori  batu  padas  juga telah penuh oleh logam-logam Pb.

## Penentuan  Kapasitas  Adsorpsi    yang mengacu pada jenis isoterm Freundlich
Gambar 2. Kurva isoterm freundlich
Tabel 2. Nilai Kapasitas Adsorpsi Batu Padas
Batu Padas Tidak Teraktivasi Teraktivasi Kapasitas Adsorpsi (mg/g) 0,022 0.080 Hasil  yang  didapatkan,  batu  padas yang  memiliki  kapasitas  adsorpsi  yang tertinggi  adalah  batu  padas  yang  hanya teraktivasi  yaitu  0,080  mg/gram.  Hal  ini sangat erat kaitannya dengan keasaman dan jumlah  situs  aktif  dari  batu  padas  tersebut, dimana batu padas yang teraktivasi memiliki keasaman dan jumlah situs aktif yang paling
tinggi,  sehingga  batu  padas  ini  memiliki kapasitas adsorpsi yang paling tinggi. Selain itu, oleh aktivasi NaOH pori-pori permukaan batu  padas  semakin  membesar  akibat terlarutnya pengotor-pengotor yang terdapat dalam  permukaan  batu  padas  tersebut. Sehingga  sangat  baik  digunakan  untuk
0 5 10 15 20 25 30 0 20 40 60 80 100 120 K onsentr asi t e rser ap (mg/ L) Waktu ( menit ) y = 0.7021x - 1.6487 R² = 0.9592 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0 0.5 1 1.5 2 Log m Log C y = 0.3556x - 1.0987 R² = 0.9103 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0 0.5 1 1.5 2 Log m Log C
menyerap  logam  berat  Pb  (II)  dalam memanajemen kualitas air diperairan.

## KESIMPULAN
Batu  padas  yang  hanya  teraktivasi NaOH 4 N memiliki kapasitas adsorpsi yang lebih tinggi dari pada batu padas yang tidak teraktivasi.  Namun  batu  padas  yang memiliki  kapasitas  adsorpsi  yang  paling tinggi  adalah  batu  padas  yang  hanya teaktivasi  oleh  NaOH  4  N  yaitu  0,080 mg/gram.  Sehingga  dapat  digunakan  untuk menyerap logam berat Pb (II) di perairan.

## DAFTAR PUSTAKA
Grible,  C.  D.,  1988, Roultly’s  Elements  of Mineralogi , Ijnwn Hyman, London.
Budiartawan,  I.  G.,  2003, Adsopsi  Batu Padas  terhadap  Ion  Logam  Pb 2+ dan Cr 3+ dalam  Larutan , Skripsi ,  Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Udayana, Jimbaran, Denpsar.
Surna,  I  W.,  1994, Perbandingan  Daya Adsorpsi Antara Beberapa Jenis Batu Padas  dengan Karbon  Aktif terhadap Zat Warna Metil Biru Klorida , Skripsi ,
Jurusan  Kimia,  FMIPA,  Universitas Udayana, Jimbaran, Denpasar.
Simpen,  I.  Nengeh,  I  Made  Sutha  Negara, Ida  Ayu  Agung  Pradnyani.  2011.
Pemanfaatan Batu Padas Jenis Ladgestone  Teraktivasi  NaOH  dan Tersalut  Fe 2 O 3 Sebagai  Adsorben Laruan  Benzena .  Jurnal  Kimia  5  (1).
57-63.